地層処分研究開発の一端に触れて－地下環境のおもしろさ －吉川英樹
東京慈恵会医科大学訪問研究員
元日本原子力研究開発機構研究主席

プロファイル⚫ 昭和62年

東京都立大学大学院理学研究科化学専攻
核放射化学博士課程単位取得退学⚫ 大学院の時の研究
220Rn, 222Rn and 14C in Volcanic Gases（理学博）
加速器質量分析法で６万年前の試料調製開発⚫ 大学助手の時の研究
地球化学、噴火予知Rn調査、14C測定、港川人人骨年代測定等⚫ 日本原子力研究開発機構での研究
地層処分研究としての核種移行研究、ナチュラルアナログ研究（考古学試料のX線CT分析等による金属腐食評価）など⚫ 東京慈恵会医科大学での研究
福島第一原子力発電所事故後の環境中での放射性物質移行2我が国の放射性廃棄物の区分と処分方法 1

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/gaiyo/gaiyo01.html#h01 3

我が国の放射性廃棄物の区分と処分方法 2

トレンチ処分の例
日本原子力研究開発機構 廃棄物埋設実地試験

ピット処分の例
日本原燃（株） 低レベル放射性廃棄物埋設センター

中深度処分の案
第2回廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討
チーム会合（平成27年2月12日）

4

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/gaiyo/gaiyo01.html

地層処分の安全性評価をどのように知るか処分場からの放射性核種の漏洩を評価する（地下水シナリオ、多重バリアシステム）。
天然バリア
岩体

オーバーパック：炭素鋼

人工バリア
ガラス固化体ベントナイト

地下水

オーバーパック：H12 specific （JNC,2000)
ガラス固化体：ガラスにして安定化
オーバーパック：ガラス固化体を厚さ19cmの金属製の容器で密封。少なくとも1000年間、地下水との接触を遮断。
その間、ガラス固化体の放射能は99.9%以上が減少。
緩衝材（ベントナイト）：オーバーパックと岩盤の間に、緩衝材として特殊な粘土を厚さ70cm程度に敷き詰め。
地下水の止水効果、漏洩した放射性元素の吸着を期待。

高さ ： 173 cm
直径 ： 82 cm （肉厚：19 cm）
4 cm: 腐食しろ(3.18cm/1000y)
15 cm: 放射線遮蔽としての厚さ

地下環境で金属がどのくらい持つか？

5

深部地下水の組成について

大気中の酸素（O2)や二酸化炭素（CO２）が地下水と一緒にしみこみます。
川

CO2

O2

遺物
微生物
O2

CO2

化石

ウラン鉱
床

地下水

地下水

酸素が多い（酸化性） → 低酸素，還元環境へ

6実験室での腐食実験の例
オーバーパックの材料である炭素鋼の長期にわたる腐食速度を求める実験（粘土質の緩衝材と共存）

試験液(人工海水、
人工地下水)

地層処分で検討されている粘土質の緩衝材 (bentonite)

窒素雰囲気のグローブボックス中で実験(O2gas<1ppm)
恒温槽
80 ℃
炭素鋼の試験片(SM400B, SFVC1)

十年間実験した炭素鋼の試験片ベントナイト中での腐食試験
7腐食速度の実験室データ
(炭素鋼)
10 2

腐食深さ (mm)

保守的に評価した時の腐食速度
0.01mm/y;1
10
JNC(2000)10 010予想される1000
年後の腐食量(31.8 mm）
JNC(2000)
4年間の室内実験の結果から10μm/yの腐食速度で外挿実験室データTaniguchi (2004)

ナチュラルアナ
ログ研究

-1

10-2

実験室デー
タの限界

10-3
10-4

10 0

10 1
10 2
実験期間（year)

10 3

104

From:Taniguchi(2004): Proceedings of the 2nd International Workshop, Nice, September 2004, p24-348

深部地下水の組成について

大気中の酸素（O2)や二酸化炭素（CO２）が地下水と一緒にしみこみます。
川

CO2

O2

遺物
微生物
O2

CO2

化石

ウラン鉱
床

地下水

地下水

酸素が多い（酸化性） → 低酸素，還元環境へ

9

遺跡で見られる酸素の多い環境（酸化性）と少ない環境（還元性）の状況
酸化性環境

弱酸化性から還元性環境

腐食環境をどのように考えたらよいか ?
処分環境と鉄製遺物腐食環境の変化
様々な環境条件in Air

遺跡の環境条件

水中環境の遺物

in waterinitial

final

Open
tomb
initialfinal

乾燥環境の遺物

in clay
酸化環境

土壌中の遺物

Closedtomb

還元環境：処分環境の変化：遺跡環境
11国内で鉄製、銅製の遺物がどの位発見されているか

鉄遺物の発見報告

茨城県を例にとると遺跡発掘調査書
180 報告から約580の場所で鉄製遺物が発見されている

我が国で出土する金属製遺物の年代
2000

1000

石器の利用

B.C.

1000

青銅・鉄器の利用

202012これまで調査してきた鉄製遺物の産出地点
高屋敷舘遺跡（青森県、9-11ｃ）

イヨマイ遺跡（千歳市16ｃ）

上新保遺跡（富山県、8-15ｃ）

浜尻屋貝塚（青森県、15ｃ）

出雲大社境内遺跡（13ｃ）

向田遺跡（青森県、11ｃ）
林ノ前（青森県、9-11ｃ）

新田原古墳（宮崎県、5ｃ）
築池横穴式古墳（宮城県、５ｃ）

宮田館（青森県、11ｃ）
小田城遺跡（13-17ｃ）

大和六号墳(奈良県、ウワナベ古墳陪塚(ばいちょう))（５ｃ）
西都原横穴式古墳（宮崎県、4-7ｃ）
13

実験では求められない長期の現象を理解するためには何ができるのか ? 自然界の類似現象理解より⚫

⚫

⚫

欲しいデータ－長期の腐食量 （腐食量、腐食速度、錆の密度、錆の化学組成、母材の組成）－どのような腐食環境かのパラメータ（酸素濃度、水分量、塩分量、土壌電位、酸化還元電位、微生物量、腐食期間）
試料－鉄製遺物（土壌中、密封空間中、海中）、－青銅や銅製遺物 （土壌中、密封空間中、海中）－土壌、地下水、年代測定試料
分析方法－機器分析（XRD、X-CT、SEM)、化学分析（SO42-、Fe2+3+、Cu2+、Cl-、
土壌電位、－微生物分析（SRB、IRB、IOB）、－年代測定（AMS）
14

現地での地質環境の調査

酸化還元電位の測定

15鉄製遺物の周辺にどのような微生物がいたか
Soil sample

at site

No.01
No.02

in Lab.

No.03
No.04

No.

鉄器

Most Probable Number (MPN method) (cell/g)
好酸化細菌

鉄酸化細菌

鉄還元菌

硫酸還元菌

01

7.0 x 10 8

N.D.

1.2 x 10 4

3.4 x 10 302

2.2 x 10 9

N.D.

2.3 x 10 4

1.5 x 10 303

4.9 x 10 8

N.D.

9.0 x 10 2

6.0 x 1004

7.9 x 10 8

N.D.

2.2 x 10 4

7.3 x 10 316

出土鉄製遺物の分析例
携帯式 X-ray 回折装置と蛍光X線分析装置
Fe K

4000

0

Intensity (counts)

Fe K
K K
Ca K
Ti K

1000

2

4

Cr K

2000

6

Pile up peak (Cr K + Fe K )Pile up peak (Fe K + Fe K )Cr KCounts3000

XRDF(DF-1)

Cr tubeCr tube8 10 12
Energy (keV)

1000

500

0

14

16

18

-FeO(OH) lepidocrocite (44-1415)

20
Fe3O4 magnetite (19-0629)

20

40

60
80
2θ(degree)

100

120

X-RD の分析結果から主に非晶質の錆層を検出。錆の結晶質部分はgoethite (αFeOOH), magnetite (Fe3O4), lepidocrocite (γ-FeOOH), と akaganeite (β-FeOOH) だった。

17

加速器質量分析装置（AMS）⚫ 東濃の加速器質量分析装置の紹介

ペレトロンの仕様及び特徴 ■ 最大加速電圧
５００万Ｖ
Sample size : a few mg-C
■ 最大電流１μＡ
Dating：modern～ -60000 y■ 最小試料量
数ミリグラム（14C年代測
定法の場合）
Error : ±0.5 %■ 年代測定範囲 最大約６万年前まで（14C
Measuringtime : 20 m ～ 120 m
年代測定法の場合）■ 測定所要時間 １試料あたり約２０分～２時間程度（14C年代測定法の場合）■ 測定誤差測定誤差約±０．５％程度（14C年代測定法の場合）

JAEA Tono Geoscience Center AMS

18

X線CT装置

検出器

Ｘ線発生装置ターンテーブル

医療用X線CT装置
工業用高出力X線CT装置

工業用マイクロX線CT装置
19

工業用X線CT装置（高出力）

X-線 エネルギー

最大 6MeV（280mm 鉄換
算）

測定可能な錆厚0.2 ～ 0.6mm＜

測定試料の大きさ

1400 mm以下

解像度（1ピクセル）

0.2 ～ 0.4 mm

加速器

試料

検出器

回転式
試料台

X-ray CT (HiXCT-6M)
20

工業用X線CT装置（高精度）

X-線 エネルギー

最大 300kV（約50mm 鉄換
算）

測定可能な錆厚5μ ～ 0.1mm＜

測定試料の大きさ

420 mm以下

controller

sampleroom

detector

X-ray CT(TOSCANER-3000m)

21

鉄製遺物（鉄帯、釘）のX-CT測定例

iron

magnetitegoethite

遺物表面 : 茶褐色の錆層で被覆(高い酸化雰囲気と推定)
母材の状況 : 鉄が少し残存又は消滅
錆の密度 : 低い
錆厚 : 0.7 – 5.7 mm

air
Density distribution obtained by X-ray CT

22A) 鉄製遺物の腐食例（完全腐食）

錆で覆われた鉄製遺物

X線CTデータから推定され
る内部構造
23

B) 鉄製遺物の腐食例（二層の腐食層）

24

鉄製遺物、鍬の出土例
茨城県つくば市小田城遺跡,(13c～17c)

小田城遺跡
Fig.2.2.1.(1)-1 試料（鉄鋤）の外観

出土した鉄製鍬は周囲の土壌
事ポリエチレン樹脂でバックし取り出し、そのままX-CTで内部構造を測定した。

長さ : 約 300 mm,
幅 : 約 100 mm

2006年に鉄製鍬が田から出土
25

X-ray CT 撮像の結果

Fig.2.2.1.(1)-1 試料（鉄鋤）の外観

周囲の土壌ごと採取し、医療用X線CTで測定

医療用X-ray CT (Toshiba co.)26

C)鉄製遺物の腐食例（一層の腐食層）
粘土質土壌

出土したチョウナ（釿、手斧）
長さ：約12ｃｍ、幅：約7.5ｃｍ
27チョウナ（釿、手斧）について

奈良の寺院におけるチョウナを使った儀式清水建設所蔵の儀式用大工道具

28

鉄製遺物、手斧の出土例
島根県、出雲大社境内遺跡, (13th C)

粘土質土壌から発掘された鉄製手斧
長さ: 約 120mm
幅 : 約 75 mm⚫
⚫

⚫

埋設期間 : 約750 年間 (AMS dating 1228)、 発掘年月 2000年12月
調査資料 : 鉄製遺物
釿（手斧、チョウナ） 2点 、鉄帯 3点、鉄製釘 5点
発掘状況：周囲が粘土質土壌に覆われた還元環境 (2釿について)29

現場で観測された低酸素環境

巨大な木製柱鉄製遺物のチョウナはこの木製の柱の下から発掘「出雲大社境内遺跡」大社町教育委員会2004より(1m 直径の柱を3本鉄製帯でくくった柱)
30

C)鉄製遺物の腐食例（一層の腐食層）

表面の様子：黒色錆 (低酸素条件)
母材の様子：鉄残存
錆： 高密度錆厚： 0.2 – 0.67 mm
腐食速度 : (0.26 – 0.89) x10-3 mm/y
分析方法: X-ray computed tomography
31参考：鉄帯のようす
出雲大社境内遺跡, (13th C)
Bタイプ 二層腐食

32D)鉄製遺物の腐食例（一層の腐食層+孔食腐食）

33

鉄製遺物、甲冑
宮崎県、六野原古墳, (4-7c) 古墳時代

試料寸法 : 幅 約130㎜
厚さ 約 2 ㎜
表面状態: 黒色錆 （低酸素環境）
X線回折結果 : マグネタイト
腐食状況：（錆厚＜約 0.2mm）（孔食腐食 = 約 2.0 mm）
34

鉄製遺物、鉄てい
奈良県、大和六号墳, (4-7c) 古墳時代
陪ちょう

1945年 に米軍基地建設のため取り壊される

奈良県

大和6号墳跡

幅 : 129.5 m「宇和奈辺古墳」長さ : 205 m
高さ : 19.8 m

鉄てい 872 枚出土,
- 大型 (272 枚): 400x70(130)x3 mm, 250-700 g- 小型 (590 枚): 150x20(30)x3 mm, 20-30 g
貢物 埋蔵期間：1500-1600年間
朝鮮より鉄原材料として輸入説
鉄製斧 281 枚,
鉄製鍬 138 枚,
鉄製小刀 284 個

鉄てい試料の概観
表面処理未処理- 発掘当初の姿？
- やや黒味の茶褐色の錆- X-CT，XRD測定実施

断面- 中心部に金属光沢を有する

36

鉄てい試料のX線CT画像

1 : 1mmの深さの孔食腐食を確認 (A-A’)
2 : 2 -4 mm の厚さの鉄板の周りを約 0.5 mmの錆が覆う (B-B’)
37

鉄製遺物の腐食状況の分類 （4 types）
13の遺跡から出土した約40点の試料について、X線-CT測定結果より分類した

総腐食量(I)：
I=(diρinnerkinner／σ) inner + (doρouterkouter／σ) outerd：錆びの厚さ（mm）
ρ：錆の密度（g/cm3、内3.8、外1.8）
k：錆の鉄含有率（内0.7、外0.5）σ：鉄密度（7.9g/cm3）38

鉄製遺物の腐食状況の分類 （4 types）
A）完全腐食 complete corrosion : 酸素存在雰囲気での腐食進行
錆の厚さから腐食速度の値を最小の参考値として評価
B）二層腐食 two layer corrosion : マグネタイトの錆とゲーサイトの錆の存在
腐食環境が変化したか、酸素拡散が律速である環境での腐食と推測
試料No.
（Izumo）

形状

試料厚さと錆厚 (mm)
Inner layer

Outer layer

総腐食量
(mm)

腐食速度
(mm/y)

腐食状態

2-1

鉄帯

2、0.6750、5.76.3＞8.6x10-3

complete

2-3

鉄帯

4、1.3

20、2.2

3.5

4.7x10-3

remaining
iron

2-4

釘

10、3.315、1.75.0

6.8x10-3

remaining
iron

2-5

釘

2、0.6720、2.22.8＞3.8x10-3

complete

2-7

釘2、0.6730、3.44.0＞5.4x10-3

complete
39

鉄製遺物の腐食状況の分類 （4 types）
C）一層腐食 one layer corrosion : 母材の鉄が残存、一層の錆層で被覆( e.g. magnetite, siderite…) 低いまたは大気酸素濃度環境下で全面腐食
general corrosionが進行したと推測。
D）一層腐食と孔食腐食 one layer and pitting corrosion : 鉄母材がほぼ残存,
初期の大気酸素濃度環境下での腐食時に孔食腐食が発生し、その後比較的低い酸素濃度環境下で全面腐食となったと推測。 ( e.g. magnetite,siderite…)
試料 No.

形状

試料厚さと錆厚 (mm)
Inner layer
0.3～0.6、
0.1～0.2

Outer layer

総腐食量
(mm)

腐食速度
(mm/y)

0.2

0.3x10-3

general,remainingiron
general,remainingiron
pitting andgeneralIzumo-1

手斧

Izumo-2

手斧

2、0.67ND

0.67

0.9x10-3

Rokunohara

甲冑

0.5、0.2

ND

2.2

1.5x10-3

ND

腐食状態

40

腐食実験と鉄製遺物から求めた腐食データの比較 Ⅰ
10 2

千年間で予想される低酸素雰囲
気での炭素鋼腐
食量(31.8 mm）
JNC(2000)

A type10 1

腐食量 (mm)

B type10 010

腐食実験のデータ
Taniguchi (2004)-1

C type

10-2
10-3
10-4

D type
腐食速度 (1 x 10-3 mm/y)（低酸素濃度雰囲気下）

10 0

10 1
10 2
腐食期間（year)

10 3

104

Taniguchi(2004): Proceedings of the 2nd International Workshop, Nice, September 2004, p24-3441腐食実験と鉄製遺物から求めた腐食データの比較 Ⅱ
10 2

千年間で予想される低酸素雰囲
気での炭素鋼腐
食量(31.8 mm）
JNC(2000)10 1

腐食量 (mm)

C and D type
10 0

10

腐食実験のデータ
Taniguchi (2004)

-1

10-2
10-3
10-4

腐食速度 (1 x 10-3 mm/y)（低酸素濃度雰囲気下）

10 0

10 1
10 2
腐食期間（year)

10 3

104

地層処分に用いる炭素鋼性オーバーパックの長期腐食評価について参考知見が得られた。
42

まとめ
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

13の遺跡から出土した約40の鉄製遺物の錆厚をX線-CTで分析しその腐食形態から４つのグループに分けた。
Type A : 酸素濃度が高いか鉄遺物の厚さが薄いために鉄母材が残っていなく完全に腐食した試料。参考値として利用。
Type B : 二層の錆層が存在、 e.g. siderite-goethite,magnetite-lepidcrocite.
Type C : 一層の錆層が存在 siderite or magnetite
Type D : 全面腐食と孔食腐食を確認。腐食環境が変化した可能性がある。
Type C の一部と D は弱酸素濃度または還元性環境下で腐食したと考えられ、その腐食量は1000年間で 0.1 – 1.0 mmである。
現在考えられている1000年後のオーバーパック腐食量（31.8mm）は約1桁高い腐食量と鉄遺物から推測される。
考古学資料は長期の廃棄物容器の腐食評価に有効な情報をもたらす。
43

主な関連文献リスト
表題

著者

発表先

Input of iron corrosion studies to theJapanese safety case- Corroborative
evidence by using iron-based archaeologicalartifacts to long term stability of theoverpack-

H.Yoshikawa

The 13th Natural Analogue Working Group
Workshop Nagoya (Japan)、2013

Biomineralization of Vivianite on Carbon
Steel Surface Attacked by the Iron Reducing
Bacteria

S.Lee, H.Yoshikawa and T.Matsui2010 MRS
Spring Meeting San Francisco(USA), MRSSymposium Proceedings vol.1265, AA06-01,
pp.209-214, 2010

いわき市鉄刀調査について

吉川英樹

いわき埋蔵文化財調査報告 第141冊 神谷作106号墳白穴横穴群、2010

A Sampling Method and Data Evaluation ofArchaeological Samples to Support LongTerm Corrosion Prediction

H.Yoshikawa, S.Lee and T.Matsui

Corrosion The journal of Science and Engineering,65(4), pp.227-232、2009

大型鉄遺物のX線CT測定法の比較

林真紀、吉川英樹

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書、JAEAResearch 2018-024、2008

遺跡が語る地下の世界

吉川英樹

原子力 eye、vol54(3)、pp.10-11、2008

Application of archaeological analogues for arepository safety case : arguments
supporting the waste container lifetime

H.Yoshikawa, K.Ueno and M.Yui

Safety Cased for the Deep Disposal of Radioactive
Waste : Where Do We Stand ?、Paris(France)、
OECD-NEA report No.6319、pp.365-371、2008

宇和奈辺陵墓参考地陪塚大和六号墳出土鉄ていの腐食調査吉川英樹、本田卓、郡司英一

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書、JNCTN8400 2005-031、2005

X線CTによる鉄器の非破壊評価

本田卓、山口新吾、吉川英樹、上野健一、 「出雲大社境内遺跡」第21章、pp.413-430、2004
油井三和

44

聴講ありがとうございました。

吉川英樹

謝辞：本研究を実施するにあたり下記の機関の研究者にご協力いただきました。
宮内省書陵部、筑波大学、出雲大社、出雲市教育委員会、つくば市教育委員会、
日立製作所、東芝ITコントロールシステム、青森県埋蔵文化財調査センター、
日本原子力研究開発機構

46

下田遺跡の銅鐸

大きさ：総高21.7ｃｍ，最大幅13.5ｃｍ，重量560.9ｇ
47
埋蔵期間（推定）：1800±100 年

本試料の特徴と分かったこと⚫ 場所：茨城県つくば市小田城遺跡（13世紀～17世紀）⚫ 調査出土物：池跡から鉄製鍬が出土⚫ 埋蔵推定年数：700-300 年間⚫ 発掘日：2006年１２月⚫ 埋蔵環境：酸化性環境（推定）⚫ 分析項目：非破壊分析・・・X線CT測定

その他分析・・・・土壌分析（化学成分、
微生物）⚫ 1000年間あたりの鉄の錆びた量： 1．5 mm
48

【調査方法】
・鉄遺物の腐食診断、鉄還元細菌数（MPN法、Most Probable Number）
MPN法(Most Probable Number, 希釈法)
：遺跡土壌の連続希釈液を液体培地に接種培養して『陽性』となった
試験管数の出現率から、元の土壌中の鉄還元細菌数を算出する。
鉄還元の判定（ジピリジル法）

鉄還元陽性：液体培地に 0.2% αα’‐ ジピリジルを滴下し、培地が赤く変色したものを鉄還元陽性と判断する。

A

遺跡土壌

1g

滅菌蒸留水 100ml
鉄還元陰性

B

C

Aから調整した溶液 1ml
滅菌蒸留水

10ml

希釈液

1ml

液体培地

10ml
102 103 104

105

106
49

Site investigation forenvironment of soil
Polarization resistance method(portable corrosion rate measurement,
Rohrback Cosasco Systems, Corrater®
Aquamate):
corrosion rate of original metal without rustlayer using a carbon steel （P/N 850-K03005）

Measurement of soil potential
in soil : 0.169～0.173mm/y
in groundwater : 0.047～0.050mm/yfrom iron-based artifacts : 0.0006～0.002mm/y (X-CT data)

50
The 13th Natural Analogue Working Group Workshop, 13th-16th May, 2013, Nagoya, Japan現地での地質環境の調査

51

錆の分析結果
錆 : 茶褐色錆の組成（X線回折法）

試料
番号

型

232

大型

試料
番号
232

Fe3O4
magnetite
磁鉄鉱

型
大型

++

alphaFeOOH

gammaFeOOH

betaFeOOH

goethite
針鉄鋼

lepidocrosite

Akaganeite
赤鉄鋼

++

+

+

化学組成
Fe

P

Cu

Ti

60.1

<0.01

0.09

<0.01
52

試料：鉄てい、分析方法：XRD, ICP-AES, Absorption method

酸素
H2O
湿潤環境

Fe

Fe

Fe

O2
2e-

Fe2+aqFe

Fe

鉄さびのでき方

OH-

Fe

鉄遺物

ポイントは水分と酸素

白さび

エ
ネ
ル
ギ
ー

Cl-共存

Fe(OH)2

FeOH+

緑さび

β-Fe2(OH)3Cl

酸
性

中
性

遅い酸化

ｱﾙｶﾘ性

黒さび
黒さび

多核化

急激酸化
潮風（Cl-）
を浴びると
色白のさび

溶解

σ-FeOOH

β-FeOOH[乱れた構造]無定形FeOOH[非晶質さび]
熟成

鉄鉱石

溶解

Fe(Ⅲ)錯体[Fe(OH)3aq]n

加熱

e溶解

ｱﾙｶﾘ性

γ-FeOOH

Fe3O4

e-

還元
酸
化

加熱

α-FeOOH
赤さび

砂鉄

α-Fe2O3

反応

加熱

γ-Fe2O353
さび層の電気化学反応関連文献リスト 1
表題

著者

発表先

境矢石遺跡出土鉄器の非破壊分析

三ツ井誠一郎

一般財団法人米子市文化財団埋蔵文化報告書６ 一般国道180号（南部バイパス）道路改良
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書V 鳥
取県西伯郡南部町境矢石遺跡 第２分冊
pp.35-48, 2015

鳥取市良田中道遺跡出土袋状鉄斧の埋蔵環境と腐食

三ツ井誠一郎

公益財団法人鳥取県教育文化財団編 2014
「良田中道遺跡」鳥取県教育委員会 pp。221－230、2015

妻木晩田遺跡出土鉄器の埋蔵環境と腐食

三ツ井誠一郎

妻木晩田遺跡発掘っ調査研究年報 2014、
pp.27-44。2015

本高弓ノ木遺跡出土鉄器の非破壊分析

三ツ井誠一郎一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅷ「本高弓ノ木遺跡（５区）Ⅰ」、pp.241-258、2013

Input of iron corrosion studies to theJapanese safety case- Corroborative
evidence by using iron-basedarchaeological artifacts to long term
stability of the overpack-

H.Yoshikawa

The 13th Natural Analogue Working Group
Workshop Nagoya (Japan)、2013

大阪府八尾市大竹西遺跡出土鉄剣の非破壊分析

三ツ井誠一郎

平成24年度 八尾市歴史民俗資料館報・研究
紀要 第24号、pp.73-80、2013

青銅器の埋蔵環境について

三ツ井誠一郎

平成23年度千曲川替佐・柳沢築堤事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－柳沢遺跡－、
pp.139-146、201254

関連文献リスト 2
表題

著者

発表先

Long-Term Corrosion of 2,000-Year-Old
Ancient Iron Sword

S.Mitsui, A.Fujii, M.Higuchi andK.Nishiimura

MRS 2011 35th International Symposium on
Scientific Basis for Nuclear Waste
Management Buenos Aires (Argentina) MRS
symposium proceedings vol. 1475, pp.545550, 2011

いわき市鉄刀調査について

吉川英樹

いわき埋蔵文化財調査報告 第141冊 神谷作106号墳白穴横穴群、2010

Biomineralization of Vivianite on Carbon
Steel Surface Attacked by the Iron
Reducing Bacteria

S.Lee, H.Yoshikawa and T.Matsui2010 MRS
Spring Meeting San Francisco(USA), MRSSymposium Proceedings vol.1265, AA06-01,
pp.209-214, 2010

A Sampling Method and Data Evaluationof Archaeological Samples to Support
Long-Term Corrosion Prediction

H.Yoshikawa, S.Lee and T.Matsui

Corrosion The journal of Science andEngineering, 65(4), pp.227-232、2009

大型鉄遺物のX線CT測定法の比較

林真紀、吉川英樹

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書、JAEA-Research 2018-024、2008

遺跡が語る地下の世界

吉川英樹

原子力 eye、vol54(3)、pp.10-11、2008

Application of archaeological analogues
for a repository safety case : arguments
supporting the waste container lifetime

H.Yoshikawa, K.Ueno and M.Yui

Safety Cased for the Deep Disposal ofRadioactive Waste : Where Do We Stand ?、Paris(France)、OECD-NEA report No.6319、pp.365-371、2008

宇和奈辺陵墓参考地陪塚大和六号墳出土
鉄ていの腐食調査

吉川英樹、本田卓、郡司英一

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書、
JNC-TN8400 2005-031、200555

関連文献リスト 3
表題

著者

発表先

鉄遺物のX線CT測定

本田卓、郡司英一

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2004-030、2005

土壌中の考古学的金属製品の腐食に関する調査（Ⅳ）

本田卓、山口新吾

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2003-059、2004

X線CTによる鉄器の非破壊評価

本田卓、山口新吾、吉川英樹、上野健
一、油井三和「出雲大社境内遺跡」第21章、pp.413-430、
2004

土壌中の考古学的金属製品の腐食に関する調査（Ⅲ）

本田卓、山口新吾

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2003-012、2003

X-ray CT Analysis of Iron-based
Archaeological Remains Buried inSoil

T.Honda, S.Yamaguchi, H.Yoshikawa,
K.Ueno and M.Yui

13th Asian-Pacific Corrosion Contral
Conference (APCCC-13), Suita(Japan)、
APCCC-13 Abstgracts C204、Proceedings
Paper No.C-01、2003

Analysis of the Excavated Archaeological
Iron Using Xray-CT

H.Yoshikawa, K.Ueno, T.Honda,
S.Yamaguchi and M.Yui

9th International Conference on
Environmental Remediation and Radioactive
Waste Management (ICEM’03) Oxford(England)、Proceedings of ICEM2003-4776、
pp.939-946、2003

土壌中の考古学的金属製品の腐食に関する調査（Ⅱ）

本田卓、山口新吾

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2001-045、2002

土壌中の考古学的金属製品の腐食に関する調査

本田卓、山口新吾

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2000-007、2001

X線CTによる鉄製考古遺物の非破壊調査
鉄の腐食性を考古遺物で検証する

山口新吾、本田卓

検査技術 2000年10月号、pp.1-4、2000

56

関連文献リスト 3
表題

著者

発表先

鉄遺物のX線CT測定

本田卓、郡司英一

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2004-030、2005

土壌中の考古学的金属製品の腐食に関する調査（Ⅳ）

本田卓、山口新吾

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2003-059、2004

X線CTによる鉄器の非破壊評価

本田卓、山口新吾、吉川英樹、上野健
一、油井三和「出雲大社境内遺跡」第21章、pp.413-430、
2004

土壌中の考古学的金属製品の腐食に関する調査（Ⅲ）

本田卓、山口新吾

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2003-012、2003

X-ray CT Analysis of Iron-based
Archaeological Remains Buried inSoil

T.Honda, S.Yamaguchi, H.Yoshikawa,
K.Ueno and M.Yui

13th Asian-Pacific Corrosion Contral
Conference (APCCC-13), Suita(Japan)、
APCCC-13 Abstgracts C204、Proceedings
Paper No.C-01、2003

Analysis of the Excavated Archaeological
Iron Using Xray-CT

H.Yoshikawa, K.Ueno, T.Honda,
S.Yamaguchi and M.Yui

9th International Conference on
Environmental Remediation and Radioactive
Waste Management (ICEM’03) Oxford(England)、Proceedings of ICEM2003-4776、
pp.939-946、2003

土壌中の考古学的金属製品の腐食に関する調査（Ⅱ）

本田卓、山口新吾

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2001-045、2002

土壌中の考古学的金属製品の腐食に関する調査

本田卓、山口新吾

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、2000-007、2001

X線CTによる鉄製考古遺物の非破壊調査
鉄の腐食性を考古遺物で検証する

山口新吾、本田卓

検査技術 2000年10月号、pp.1-4、2000

57

関連文献リスト 4
表題

著者

発表先

考古学的金属材料を用いたナチュラルアナ
ログ研究（Ⅲ）

永井巌、松田史朗、庄司一雄、佐光武
文、白石佳代、渡部邦夫

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、99-045、1999

土壌埋設鋼材の長期腐食挙動に関する研
究（Ⅺ）

炭山守男

日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類、
JNC-TJ8400、99-042、1999

人工バリア材の耐久性を示す天然類似現象

亀井玄人

電気評論、199年9月号、pp.34-39、1999

X線CTによる鉄製考古遺物の非破壊調査

山口新吾、本田卓、三ツ井誠一郎、松田
政基、折原洋一

第３回放射線による非破壊評価シンポジウム
講演論文集、pp.75-80、1999

58